( i554 ) 



N» 7. N" 8. N" 9. N<= 10. W 11. K» 12. 



!'■'' blanc 2'bleu finissant, 3'' bleu finissant, Recuit Recuit Recuit 



Distance virant 3^ rouge com- 4^ ''""g^com- au rouge au au 



àl'extré- au rouge. mençant. mençant. naissant. rouge. rouge blanc. 



''' ' A, k A, k A, k A, k A, k A, k 



o" 6,70 » 6,70 > 6,80 " 7,35 » 7,40 3 3,90 » 



1 5,72 1,17 5,5o 1,20 5,65 i,ai 6,5o i,i3 6,20 1,17 3,35 i,i6 



2 4>^4 '>i8 4'^3 1,18 5,00 1,12 5,72 i,i4 5,22 1,19 2,85 1,14 



3 4)09 '>'S 3,88 1,19 4'42 i)i3 4>35 i,i5 ^,5Ç) 1,14 2,4* i,i8 



4 3,39 1,20 3,i5 1,16 3,60 1,23 4i20 1,18 3,92 1,16 2,00 1,20 



5 2,77 1,23 2,63 1,23 2,95 1,22 3,67 i,i5 3,42 i,i4 1,70 1,17 



6 2,28 1,21 2,12 1,33 2,38 1,23 3,17 i,i5 2,92 1,17 1,45 1,16 



7 1,85 1,24 1,65 1,25 1,86 1,28 2,70 1,17 2,55 1,14 i,35 1,07 



8 i,5o 1,23 1,35 1,22 1 ,5o 1,25 2,3o 1,17 2,18 1,16 i,i5 1,17 



9 1,20 1,24 i>i5 1,26 1,19 1,25 1,95 i,i5 1,84 1,18 0,95 1,10 



10 0,95 1,35 0,95 1,21 0,98 1,21 «I » 1,60 i,i5 0,85 i,it 



11 0,82 i,i5 0,86 » o,8i 1,20 » » 1,35 i,i4 >> » 



12 0,68 1,30 0,75 " 0,70 i,i5 » » » » » » 



Moyenne.. 1,21 1,21 1,19 1,16 i,i5 i,i4 



» La valeur de A- diminue continûment, à niesure que la lame a été re- 

 cuite à une température plus élevée ; par conséquent la courbe magnétique 

 s'allonge de plus en plus. Cela veut dire que la conductibilité magnétique 



augmente avec le recuit, j peut être pris comme mesure de celte conducti- 

 bilité. 



» Quant à la constante A, qui représente l'ordonnée à l'extrémité, elle 

 augmente avec la température du recuit depuis la valeur 4, lo, qui répond à 

 l'acier trempé, jusqu'à 7,40 quand il a été recuit au rouge; par conséquent 

 les courbes des intensités mesurées s'élèvent en même temps qu'elles s'al- 

 longent. 



M Une dernière lame n° 12 qui a été recuite au rouge blanc pendant très- 

 longtemps offre une valeur décroissante de A, : cela peut venir ou bien de 

 ce qu'elle a été décarburée dans le fourneau, ou bien de ce qu'elle n'était 

 pas assez longue. Le résumé des valeurs de A, et de X .se trouve dans le 

 tableau suivant: 



Takleau n° 2. 



A,. k. I\l. M log A. ^'A,. 



Acier n" 1 trempé 4:io ^ A"^ '^,5 2,5i 8,27 



» 2 recuit au jaune naissant 4»"' ijjo 17,0 2,48 8,o4 



» 3 au jaune ^>90 i »37 20,7 2,83 n ,08 



» 4 violet IjIcu 6,35 1,28 25,5 2,73 10, 4o 



» 5 au bleu i petite lame) 5, 18 1,28 '9)5 2,09 8,49 



